建築材料あるいは構造材料として一般的な素材である鉄筋コンクリートに用いられる「鉄筋」部分の鋼材について規定した規格となります。コンクリートは圧縮強度にはきわめて強い性質を持ちますが、引張強度については強い方ではなく、内部に鉄筋を入れることでこうした弱点を補う目的があります。鋼材は、コンクリートのような硬くてもろい「硬脆材料」に比べて、ねばりに優れており、引張強度にも長けています。破壊にいたるまでに変形するため、破壊までに猶予ができることもあり、多用されています。した双方の長所・短所を補う形にした一体型の構造材料が鉄筋コンクリートとなります。鉄筋に使われる鋼材は、「棒」の形状をしているため、棒鋼と呼称されますが、この規格では大きく「丸鋼」と「異形棒鋼」の二種が規定されています。丸鋼として2種類、異形棒鋼として5種類の合計7種類が鉄筋の規格材料となります。異形棒鋼(いけいぼうこう)とは、棒の表面に凹凸がついた特殊な形状をしていることを意味する用語で、この場合は、コンクリート補強用の鉄筋材料のことを言っています。解体現場や建築現場などでコンクリートを流し込む前の鉄筋のイメージそのものの材料です。形としては棒型の鋼なのですが、コンクリートとの密着力・定着力をあげるため、表面にリブや節と呼ばれる突起(ギザギザ)がつけられています。リブは、軸の方向に連続してつけられている凹凸で、節(ふし)は軸方向以外についた凹凸となります。この突起があるために、棒自体の表面積も大きくなり、鉄筋がコンクリートから抜けにくくなっています。鉄筋は縦方向のものを縦筋、横方向に配置するものを横筋と呼びますが、この組み方によっても強度や地震に対する耐性が変わってきます。規格では、節と節の距離や、節と軸線の角度、節の高さ等も規定されています。用途については、異形棒鋼は表面に突起があるため、ほとんどがコンクリート補強用に特化していますが、丸鋼については突起がなく、断面が円形をしている棒材でもあるため、他の用途へ転用されることもあります。鉄筋コンクリート用の棒鋼については、丸鋼はSRからはじまる材料記号をもち、異形のものはSDからはじまる記号となります。いずれも熱間圧延によって製造されています。異形棒鋼にはD10やD13といった「呼び名」がつけられており、これによって直径や断面積、重量、リブや節(ふし)の間隔や高さなども決まってきます。材料記号だけでなく、呼び名が確定しないと材料のスペック面は確定しません。規格では、建築材料の一部だけあり、成分と機械的性質の双方について規定があり、鋼材の延性やねばり強さにも影響する伸びのパラメータもサイズによって細かく規定されています。鉄筋コンクリートの内部で、主に鉄筋は引張りに対する許容応力を担当している為、降伏点と引張強度とあわせて、こうしたパラメータが明確に規定されています。成分値に、炭素比率とマンガンを6分の1にした比率の合計値(C+Mn/6)を規定していますが、これは炭素当量の中でも主として溶接性に影響するパラメータです。炭素については基本的に軟鋼に相当する鋼材が使われますが、高いスペックを持つものほど成分や機械的強度に制約を設けている為、他のグレードの軟鋼よりも厳しいスペックとなっていきます。一般に炭素量が多いと硬度や引張強さの向上しますが、加工がしにくくなったり、溶接性が悪くなったり、延性やねばりにかかわる性能も低下します。炭素の少ないものは粘り強い性質を持つ為、コンクリートと合わせて使うことを想定した鉄筋とは相性がよい鋼種といえます。鉄筋コンクリート用棒鋼の標準となる長さ標準の長さについては、3.5メートルから12メートルまで、13種類の長さのパターンが規定されています。途中までは0.5メートル刻み、7メートル以上の寸法の場合は、1メートル刻みとなります。寸法公差については、7メートル以下のものであれば+40mm、マイナス方向は0となります。7メートルを超える場合は、長さ1メートルか端数が増すたびに、この+40mmに+5mmしていきます。許容公差については最大でも120mmとなります。鉄筋コンクリート用棒鋼の長さ単位:メートル長さ(m)3.54.04.55.05.56.06.57.08.09.010.011.012.0鉄筋の色分けと圧延マークの一覧なお、他の鋼材系の規格と異なり、鉄筋の場合は、作業現場でも区別がつくよう、鋼材(断面)そのものに色が塗ってあったり、圧延マークがついています。圧延マークはポンチマークともいいます。具体的には以下の意味となります。色による表示SR235適用しない赤(片断面)SR295適用しない白(片断面)SD295Aマークなし適用なしSD295B1または|白(片断面)SD345突起(ポンチマーク)1個(・)黄(片断面)SD390突起(ポンチマーク)2個(・・)緑(片断面)SD490突起(ポンチマーク)3個(・・・)青(片断面)異形棒鋼の重量、寸法、呼び名について異形棒鋼は、表面にリブと呼ばれる凹凸があるため、単純な直径寸法だけを記載しても実スペックがわからないため、「呼び名」と呼ばれる名称をつけ、それによってスペックが特定できるようになっています。この規格上では節と軸線との角度はいずれの呼び名でも45°となります。製造業に関わりのあるさまざまな仕事や調べものの一助になれば幸いです。このサイトについて研削・研磨に関わる情報から、被削材となる鉄鋼やセラミックス、樹脂に至るまで主として製造業における各分野の職種で必要とされる情報を集め、提供しています。「専門的でわかりにくい」といわれる砥石や工業の世界。わかりやすく役に立つ情報掲載を心がけています。砥石選びや研削研磨でお困りのときに役立てていただければ幸いですが、工業系の分野で「こんな情報がほしい」などのリクエストがありましたら検討致しますのでご連絡ください。研磨や研削だけなく、製造業やものづくりに広く関わりのあるリンクを集めています。